92 
conditions essentielles qui ont bien lcur valeur ; les bois brùlent inoins 
vite, et ne repandent pas de mauvaisc odeur. 
Si nous consultons le Moniteur scienti fiqae, il nous fournira Ics ren- 
seignements les plus inétressants. Nous trouvons , entro autres , à la 
page 798 Livr. -43, un procède que M. Richoux fait connaitre à la So- 
ciélé des Ingénieurs civils, et qui est du à MM. Legò et Fleury. 
Dans ce p recèdè on emploie cornine corps conservateur le sulfate 
de cuivre cn dissolution dans l’eau, sei préféré par M. Boucbcrie corn- 
ine nous le disons plus haut. 
Les pièces de bois soni d’abord placécs borizontalement sur un 
chariot puis garnies à leurs extrémitès de calottes en cuivre ou en tòle 
munies de robinets; au inoyen de ceux-ci on les inel en communication 
avec le générateur à vapeur d une locomotive qui lance de la vapeur 
au travers des pores du bois dans toute leur longueur afin de le pré- 
parer à recevoir la dissolution. 
Lorsque la pièce de bois est ainsi passée à la vapeur, on la rnet 
par le robinet de Lune de ses extrémitès en communication avec une 
pompe à air, à une pression de 10 ou 12 atinosphères. Cette pompe 
l ince dans les pores du bois une dissolution de sulfate de cuivre, for- 
mée de 2 Kilogrammes de ce métal dans 100 litres d’eau , à une tem- 
pérature de 40 à 45 degrés centigrades. La tempèrature de la disso- 
lution, la proportion du sulfate qu’elle contient, le temps pendant le- 
quel on maintient la pression maxima, la limite qu’on assigne à cel- 
le-ci, sont autant de circonstances qui dépendent de la nature et de la 
destination des bois qu’on veut prèparer. En generai, le poids de la 
dissolution absorbée est d’autant plus fort , que la pesanteur spècifi- 
que des bois est moindre. Le coeur du liétre noueux qui est de tous les 
bois essayés celui qui a pris le moins de sulfate de cuivre, en a néan- 
moins fixé G Kilog. 4 par mètro cube. Cette proportion est supérieure 
à celle qui est indiquée camme nécessaire pour la conservation du bois. 
Un rapport de MM. Ics Ingénieurs-Généraux des Ponts et Chaus- 
sées Didion, Àvril et Mary, a fait connaitre qu’ils ont trouvé dans un 
état de parfaite conservation, après un laps de temps de sept ans, des 
pièces de hètre et de charme pénétrées de sulfate de cuivre par le pro- 
cédé de M. Boucherie, à la dose de 5 à 6 Kilogrammes par stèro. De- 
puis cette époque la méme proportion — généralement 5 Kilogrammes 
par stèro— est exigée par toutes b*s compagnies de chemins de fer dans 
